■ ha^^M M^^MMM 



E 







263 



6) con 100 



centimetres ciibicos de agua saturada con sulfate 

 de calcio. Removiendo frecuentemente el liquido el resul- 

 tado, despues de tres dias de accioa fue el sigmente . 



a) Cemento niimero 10 

 1 gr. con 100 cc. 



de 



agua destilada 



b) Cemento niimero 10 



1 gr. con 100 cc. 

 de agua selenitosa 



Precipitado depositado en 

 el fondo del fraseo 



Pulverulento como 

 al principio, sin an- 

 mento de volumen. 



Floeoso-gelatinoso, 



homogeneo y pegajo- 

 so, habiendo aumen- 

 tado su voliimen has- 

 ta 2 y 3 veces. 



Alcalinidad total de la 

 solucion flltrada 



14,8 cc.==HCr/ 10 norm 



21.4 cc— ECl'Uo norm 



Esios ensayos que puede repetir quien ^tere e en 

 cuestion, demuestran hasta la evidencia, que el grade ytal 

 Y ez la naturaleza de la descomposion que sufre el cemento 

 Portland en presencia del sulfate de calcio, es muy distinta 

 y mucho mas completa qne la que este mismo compues to su- 

 fre per el agua pura, pnesto que habia side expulsada la mi- 

 tad mas de hidrato de calcio, entrando en la solucion seleni- 

 tosa, y como resulta ademas, per los ensayos de resistencia, 

 practicados al respecto.que precisamente la combination que 

 durante el contacto del cemento con el agua separa el sulfate 

 de calcio, es la que se necesita para el cuaje perfecto y el 

 mayor grado de cohesion 6 resistencia de la mezcla, creo 

 que con estas indicaciones y sin entrar aqui en mayores de- 

 talles he justilicado suficientemente mis afirmaciones ante- 



riores. 



Se comprende ahora la razou de las experiences de algu- 

 nos ensayadores, que, por ejemplo, observaron que las mez- 

 clas del cemento, hechas con agua de pozo, dieron citras 

 superiores a las que se habian obtenido con la aphcacion ae 

 agua destilada ', y el resultado analogo que se consigmo 



1 Michaelis, 4. Bavgew. Zcilung, 1878, num.2/. 



* * 



